STUDI EKSPERIMENTAL KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN PASIR LAUT SEBAGAI AGREGAT HALUS DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT
Imran 1 , Muhammad Yunus 2
1,2 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Fakfak, Jl. Imam Bonjol Atas, Air Merah, Wagom, Fakfak, 98612.
Email: imran@polinef.id, muhammad_unus@yahoo.com

## Abstrak
Penggunaan agregat halus di Kabupaten Fakfak sebagai penyusun campuran beton untuk pekerjaan konstruksi secara umum masih tergantung pada pasir laut yang potensinya cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui karakteristik pasir laut dan Pasir Sungai ; 2) mengetahui kuat tekan beton yang dihasilkan dari pasir laut dan pasir sungai pada pengujian 3, 7 dan 28 hari. Penelitian ini merupakan penelitian laboratorium berbasis sampel  dan  analisis  karakteristik  agregat dan uji tekan beton. Pasir  laut Jalan  Baru/Reklamasi,  pasir sungai  Palu  dan  pasir  laut  Kampung  Seberang secara  umum  memenuhi  persyaratan  pengujian  karakteristik  agregat,  namun demikian  pasir  yang  paling  baik  digunakan  adalah  pasir  laut  Jalan Baru/Reklamasi dengan  modulus  kehalusan 2.183 dan masuk  zone 2  (pasir  agak  kasar). Kuat  tekan  beton  yang  paling  tinggi  dari  umur  awal  beton sampai akhir diperoleh dari pasir laut jalan Baru/Reklamasi dengan kuat tekan sebesar 93.86 kg/cm 2 (umur beton 3 hari), 130.57 kg/cm 2 (umur beton 7  hari),  dan  172.61  kg/cm 2 (  umur  beton  28  hari).  Sedangkan  kuat  tekan  beton  paling  rendah  pada  umur  awal  beton  (umur  beton  3  dan  7  hari) diperoleh dari pasir sungai Palu, dengan kuat tekan sebesar 65.34 kg/cm 2 (umur beton 3 hari), 101.20 kg/cm 2 (umur beton 7 hari) dan 141.74 kg/cm 2 (umur beton 28 hari).
Kata Kunci- Pasir Laut, Pasir Sungai, Kuat Tekan Beton

## Abstract
The  use  of  fine  aggregate in  Fakfak  Regency as  a  component  of  concrete  mix  for  construction  work  in  general  still  depend  on  the sea sand  which potency is big enough. This research aims to; 1) determine the characteristics of sea sand and river sand; 2) determine the compressive strength of concrete produced from sea sand and river sand on the test of 3, 7 and 28 days. This research is a sample-based laboratory research and analysis of aggregate  characteristics  and  concrete  compression  test.  The  sea  sand  of  Jalan  Baru/Reklamasi,  Palu  river  sand  and  the  sea  sand  of  Kampung Seberang generally meet the requirements of testing the aggregate characteristics, however the best sand used is the Jalan Baru/Reklamasi Sands sand with a modulus of fineness of 2,183 and entering zone 2 (coarse sand). The highest concrete compressive strength from the beginning to the end of the concrete  age  was  obtained  from  the Jalan Baru/Reklamasi sand with  93.86  kg/cm 2 (3 days concrete), 130.57  kg/cm 2 (7 days concrete), and 172.61 kg/cm 2 (28 days concrete age). While concrete compressive strength was lowest in the early days of concrete (3 and 7 days' concrete age) obtained from Palu river sand, with compressive strength of 65.34 kg /cm 2 (3 days concrete), 101.20 kg /cm 2 (7 days concrete) and 141.74 kg /cm 2 (28 days concrete).
Keywords - Sand Sea, Sand River, Concrete Compressive Strength

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  infrastruktur  di  Indonesia dari  waktu  ke  waktu  dirasakan  perubahannya semakin  cepat  dan  pesat.  Seiring  dengan perkembangan  tersebut,  konstruksi  beton mendominasi  pekerjaan  infrastruktur  seperti pembangunan  gedung,  jembatan,  bendungan, drainase,  dermaga,  pondasi  dan  jalan  raya. Pemilihan  jenis  konstruksi  beton  disebabkan karena kemudahan dalam pengerjaan (workability),  mudah  dibentuk,  waktu  untuk konstruksi, biaya pemeliharaan struktur rendah, dan sebagainya. Sedangkan dari segi kualitasnya  suatu  konstruksi  beton  harus memiliki  kekakuan  yang  besar (rigid),
kekuatan (strength), serta  awet (durability). Namun demikian terdapat beberapa kekurangan  dalam  pekerjaan  struktur  beton antara  lain  kekuatan  tarik  yang  lemah, memerlukan  biaya  untuk  bekisting  dan perancah, serta memiliki sifat yang tergantung waktu (susut dan rangkak)[1].
Secara  umum  diketahui  bahwa  komponen penyusun  utama  pada  beton  adalah  agregat. Kandungan  agregat  dalam  beton  kira-kira mencapai  70%-75%  dari  volume  beton. Agregat  sangat  berpengaruh  terhadap  sifat- sifat  beton,  sehingga  pemilihan  agregat merupakan  suatu  bagian  penting  dalam pembuatan  beton.  Agregat  dibedakan  menjadi
dua  macam  yaitu  agregat  halus  dan  agregat kasar yang didapat secara alami atau buatan.
Pemakaian agregat alam merupakan komponen  penyusun  utama  pada  beton  yang harus  diperhatikan  ketersediaannya.  Tidak semua  daerah  memiliki  potensi  ketersediaan agregat  alam  yang  sama.  Salah  satu  daerah  di Indonesia  yang  kurang  memiliki  potensi agregat halus normal (pasir sungai) yang lazim digunakan  pada  pekerjaan  beton  berada  di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.
SNI  03-6861.1-2002,  menyebutkan  bahwa agregat  halus  yang  digunakan  pada  struktur beton sebaiknya menggunakan pasir sungai[4]. Namun demikian, penggunaan agregat halus di kabupaten Fakfak secara umum masih tergantung  pada  pasir  laut  yang  potensinya cukup  besar  di  daerah  ini.  Hampir  seluruh pekerjaan  konstruksi  menggunakan  pasir  laut sebagai agregat utama penyusun beton. karena potensi  pasir  laut  yang  ada  di  Kabupaten Fakfak cukup besar. Alasan utama penggunaan pasir  laut  tersebut  disebabkan  karena  biaya mobilisasi  untuk  mendatangkan  pasir  sungai antar daerah cukup tinggi.
Pemanfaatan  penggunaan  pasir  laut  dalam pekerjaan  konstruksi  beton  dari  sisi  ekonomi memang mempunyai keuntungan. Salah satunya  adalah  meningkatkan  pendapatan masyarakat pengumpul pasir laut yang tersebar di  seluruh  daerah  yang  ada  di  Kabupaten Fakfak.  Disamping  itu  potensi  ketersediaan pasir laut cukup besar dan mampu mengakomodir semua jenis pekerjaan konstruksi  beton  yang  ada  di  daerah ini. Perbedaan kuat tekan beton yang menggunakan  pasir  laut dan  pasir  sungai secara signifikan  tidak  ada  perbedaan[2]. Penelitian  lain  juga  menyebutkan  bahwa  kuat tekan  mortar  akibat  penggunaan  kombinasi pasir  laut  dan  pasir  sungai  lebih  tinggi  1,7%
(kuat  tekan  awal  pada  umur  mortar  14  hari) dari mortar 100% pasir sungai[5].
Penelitian  ini  akan  mengetahui  karakteristik pasir  laut  dan  pasir  sungai  di  Kabupaten Fakfak  sebagai  agregat  halus  penyusun campuran  beton  dan  kuat  tekan  beton  yang
dihasilkan  atas  penggunaan  kedua  jenis  pasir tersebut.

## 2. METODE

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  eksperimental  ini  dilakukan  di Laboratorium  Uji  Bahan  Program  Studi Teknik Sipil Politeknik Negeri Fakfak
Provinsi  Papua  Barat.  Pengambilan  data penelitian  dilaksanakan  selama  6  (enam) minggu.

## B. Tahapan Penelitian
Tahapan  dalam  pelakasanaan  penelitian  ini adalah :
Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penelitian
C. Rancangan Sampel Penelitian
Pembuatan sampel benda uji dalam penelitian ini menggunakan silinder ukuran 15 x  30  cm.  Adapun  jumlah  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini:

## Tabel 1. Sampel penelitian
No. Sampel Benda Uji
(Pasir Quarry A)
(Quarry PL Jl. Baru/Reklamasi*) Sampel Benda Uji (Pasir Quarry B) (Quarry PS Palu*) Sampel Benda Uji (Pasir Quarry C) (Quarry PL Kampung Seberang*) Pengujian 1 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel Hari ke 3 2 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel Hari ke 7 3 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel Hari ke 28 ∑ 9 Sampel 9 Sampel 9 Sampel -
Total 27 Sampel D. Pengujian Karakteristik Agregat
Tabel 2. Metode pengujian agregat
E. Pengujian Kuat Tekan
Hasil  uji  kuat  tekan  beton  menggunakan compression machine test dianalisis
menggunakan persamaan kuat tekan . (SK SNI 03-1974-1990)[3].
(1) Dimana:
fc = Kuat tekan (kg/cm 2 ) P = Beban yang dipikul (kg) A= Luas penampang yang dibebani (cm 2 )

## 3. H ASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  karakteristik  agregat  halus (pasir laut dan pasir sungai) yang diambil dari tiga  quarry  berbeda  yang  ada  di  Kabupaten Fakfak  dapat  dilihat  pada  tabel  3,  4  dan  5. Sedangkan hasil pengujian karakteristik agregat  kasar  (batu  pecah)  yang  diambil  dari quarry sakartemen dapat dlihat pada tabel 6
Tabel 3. Hasil  pengujian  karakteristik  agregat  halus (pasir  laut)  sampel  berasal  dari  quarry  Jalan Baru/Reklamasi
N o. Karakte ristik Agregat Interval Hasil Pengujia n Keterangan 1. Kadar lumpur Maks. 5% 2.67% Memenuhi
2. Kadar air 0.5 - 5% 0.39% Tidak Memenuhi 3. Berat volume 1.4 - 1.9 kg/liter 1.56 Memenuhi 4. Absorpsi 0.2 – 2% 1.11% Memenuhi 5. Berat jenis spesifik Bj. nyata 1.6 - 3.3 2.878 Memenuhi Bj. dasar kering 1.6 - 3.3 2.789 Memenuhi Bj. kering permuka an 1.6 - 3.3 2.820 Memenuhi 6. Modulus kehalusa n 1.50 – 3.80 2.183 Memenuhi Zona 2 Tabel 4. Hasil pengujian karakteristik agregat halus
(pasir sungai) sampel berasal dari quarry sungai Palu
No. Karakt eristik Agregat Interval Hasil Pengujian Keterangan 1. Kadar lumpur Maks. 5% 9.17 % Tidak Memenuhi 2. Kadar air 0.5 - 5% 1.69 Memenuhi 3. Berat volume 1.4 - 1.9 kg/liter 3.02 Tidak Memenuhi 4. Absorps i 0.2 – 2% 1.63 Memenuhi 5. Berat jenis spesifik Bj. nyata 1.6 - 3.3 2.733 Memenuhi Bj. dasar kering 1.6 - 3.3 2.617 Memenuhi Bj. kering permuk aan 1.6 - 3.3 2.659 Memenuhi 6. Modulu s kehalus an 1.50 – 3.80 3.207 Memenuhi Zona 2
Tabel 5. Hasil pengujian karakteristik agregat halus
(pasir laut) sampel berasal dari quarry Kampung Seberang No. Karakter istik Agregat Interval Hasil Pengujian Keterangan 1. Kadar Maks. 2.70% Memenuhi No. Jenis Pengujian Metode 1. AnalisaSaringan SNI 03-1968-1990 2. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus SNI 03-1970-1990 3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar SNI 03-1969-1990 4. Kadar Air SNI 03-1971-1990
5. Berat Volume SNI 03-4804-1998
lumpur 5% 2. Kadar air 0.5 - 5% 2.60% Memenuhi 3. Berat volume 1.4 - 1.9 kg/liter 1.90 Memenuhi 4. Absorpsi 0.2 – 2% 2.00% Memenuhi 5. Berat jenis spesifik Bj. nyata 1.6 - 3.3 2.508 Memenuhi Bj. dasar kering 1.6 - 3.3 2.471 Memenuhi Bj. kering permukaa n 1.6 - 3.3 2.770 Memenuhi 6. Modulus kehalusan 1.50 – 3.80 2.293 Memenuhi Zona 4
Tabel 6. Hasil  pengujian  karakteristik  agregat  halus (pasir  laut)  sampel  berasal  dari  quarry  Kampung
Seberang N o. Karakterist ik Agregat Interva l Hasil Penguji an Keteranga n 1. Kadar lumpur Maks. 1% 0.52% Memenuhi 2. Kadar air 0.5 - 2% 1.20% Memenuhi 3. Berat volume 1.6 - 1.9 kg/liter 1.830 Memenuhi 4. Absorpsi Maksi mal 4% 2.56% Memenuhi 5. Berat jenis spesifik Bj. nyata 1.6 - 3.3 2.216 Memenuhi Bj. kering permukaan 1.6 - 3.3 2.349 Memenuhi 6. Modulus kehalusan 5.50 – 8.50 6.460 Memenuhi
Hasil pengujian kuat tekan beton 3, 7 dan 28 hari  berdasarkan  sampel  benda  uji  pasir  laut dari quarry Jalan Baru/Reklamasi, pasir sungai dari  quarry  sungai  Palu  dan  pasir  laut  dari Kampung  Seberang  ditunjukkan  pada  tabel 7, tabel 8 dan tabel 9 berikut.
Tabel 7. Kuat tekan beton pasir laut quarry Jalan Baru/Reklamasi
Kode Sampel Tanggal cor Tanggal uji Hari Luas (cm 2 ) Gaya (F) (kN) Beban(P) (kg) Kuat tekan (kg/cm 2 ) Kuat tekan rata- rata(kg/cm 2 ) PL.JB 01 8/9/2017 11/9/2017 3 176.714 172.1 17,210.00 97.39 93.86
PL.JB 02 8/9/2017 11/9/2017 3 176.714 153.2 15,320.00 86.69 PL.JB 03 8/9/2017 11/9/2017 3 176.714 172.3 17,230.00 97.50 PL.JB 04 8/9/2017 15/9/2017 7 176.714 212.2 21,220.00 120.08
130.57
PL.JB 05 8/9/2017 15/9/2017 7 176.714 217.7 21,770.00 123.19 PL.JB 06 8/9/2017 15/9/2017 7 176.714 262.3 26,230.00 148.43
PL.JB 07 8/9/2017 6/10/2017 28 176.714 344.8 34,480.00 195.12 172.61 PL.JB 08 8/9/2017 6/10/2017 28 176.714 262.5 26,250.00 148.55 PL.JB 09 8/9/2017 6/10/2017 28 176.714 307.8 30,780.00 174.18

## Tabel 7 Kuat tekan beton pasir sungai quarry Sungai
Palu Kode Sampel Tanggal cor Tanggal uji Hari Luas (cm 2 ) Gaya (F) (kN) Beban(P) (kg) Kuat tekan (kg/cm 2 ) Kuat tekan rata- rata(kg/cm 2 ) PS.P 01 9/10/2017 12/10/2017 3 176.714 116.8 11,680.00 66.10 65.34
PS.P 02 9/10/2017 12/10/2017 3 176.714 115.7 11,570.00 65.47 PS.P 03 9/10/2017 12/10/2017 3 176.714 113.9 11,390.00 64.45 PS.P 04 9/10/2017 16/10/2017 7 176.714 190.6 19,060.00 107.86 101.20 PS.P 05 9/10/2017 16/10/2017 7 176.714 187.4 18,740.00 106.05 PS.P 06 9/10/2017 16/10/2017 7 176.714 158.5 15,850.00 89.69 PS.P 07 9/10/2017 6/11/2017 28 176.714 262.9 26,290.00 148.77 141.74 PS.P 08 9/10/2017 6/11/2017 28 176.714 222.3 22,230.00 125.80 PS.P 09 9/10/2017 6/11/2017 28 176.714 266.2 26,620.00 150.64

## Tabel 8 Kuat tekan beton pasir laut quarry Kampung
Seberang Kode Sampel Tanggal cor Tanggal uji Hari Luas (cm 2 ) Gaya (F) (kN) Beban(P) (kg) Kuat tekan (kg/cm 2 ) Kuat tekan rata- rata(kg/cm 2 )
PL.KS.01 10/10/2017 13/10/2017 3 176.714 171.3 17,130.00 96.94
89.33
PL.KS.02 10/10/2017 13/10/2017 3 176.714 161.3 16,130.00 91.28 PL.KS.03 10/10/2017 13/10/2017 3 176.714 141.0 14,100.00 79.79 PL.KS.04 10/10/2017 17/10/2017 7 176.714 214.2 21,420.00 121.21
118.80
PL.KS.05 10/10/2017 17/10/2017 7 176.714 193.4 19,340.00 109.44 PL.KS.06 10/10/2017 17/10/2017 7 176.714 222.2 22,220.00 125.74 PL.KS.07 10/10/2017 7/11/2017 28 176.714 262.2 26,220.00 148.38
135.76
PL.KS.08 10/10/2017 7/11/2017 28 176.714 235.4 23,540.00 133.21 PL.KS.09 10/10/2017 7/11/2017 28 176.714 222.1 22,210.00 125.68
Pengujian  karakteristik  agregat  halus  pada ketiga  quarry secara  umum  memenuhi  syarat, namun  pada  pengujian  kadar  air  pasir  laut quarry  Jalan  Baru/Reklamasi  menujukkan hasil  pengujian  (0.39%)  berada  di  bawah interval standar kadar air yang disyaratkan (0.5 – 5%).  Sedangkan  pada  pembagian  zona
gradasi, pasir laut quarry Jalan Baru/Reklamasi  dan  pasir  sungai  quarry Sungai  Palu  masuk  pada  zone  2  yang  artinya
masuk  kategori  agak  kasar  dan  Pasir  laut quarry Kampung Seberang masuk pada zone 4 yang  artinya  pasir  termasuk  dalam  kategori sangat halus.
Rekapitulasi pengujian kuat tekan hari ke 3, 7  dan  28  pada  quarry  Jalan  Baru/Reklamasi, quarry  sungai  Palu  dan  quarry  Kampung Seberang  ditunjukkan  pada  tabel 9,  10 dan tabel 11
Tabel 9. Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan hari ke 3 Nama Quarry Kuat Tekan Beton Rata-Rata (kg/cm 2 ) Modulus Kehalusan Agregat Halus Jalan Baru/Reklamasi Sungai Palu Kampung Seberang 93.86 65.34 89.33 2.183 3.207 2.293
Hasil  pengujian  kuat  tekan  hari  ke 3  pada pasir  laut  quarry  Jalan  Baru/Reklamasi diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  93.86  kg/cm 2 , sedangkan  pasir  sungai  quarry  Sungai  Palu diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  65.34  kg/cm 2 dan  pasir  laut  quarry  Kampung  Seberang diperoleh kuat tekan rata-rata 89.33 kg/cm 2
Tabel 10. Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan hari ke 7 Nama Quarry Kuat Tekan Beton Rata-Rata (kg/cm 2 ) Modulus Kehalusan Agregat Halus Jalan Baru/Reklamasi Sungai Palu Kampung Seberang 130.57 101.20 118.80 2.183 3.207 2.293
Hasil  pengujian  kuat  tekan  hari  ke  7  pada pasir  laut  quarry  Jalan  Baru/Reklamasi diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  130.57  kg/cm 2 , sedangkan  pasir  sungai  quarry  Sungai  Palu diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  101.20  kg/cm 2 dan  pasir  laut  quarry  Kampung  Seberang diperoleh kuat tekan rata-rata 118.80 kg/cm 2
Tabel 11. Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan hari ke 28 Nama Quarry Kuat Tekan Beton Rata-Rata (kg/cm 2 ) Modulus Kehalusan Agregat Halus Jalan Baru/Reklamasi Sungai Palu Kampung Seberang 172.61 141.74 135.76 2.183 3.207 2.293
Hasil  pengujian  kuat  tekan  hari  ke  28  pada pasir  laut  quarry  Jalan  Baru/Reklamasi diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  172.61  kg/cm 2 , sedangkan  pasir  sungai  quarry  Sungai  Palu diperoleh  kuat  tekan  rata-rata  141.74  kg/cm 2 dan  pasir  laut  quarry  Kampung  Seberang diperoleh kuat tekan rata-rata 135.76 kg/cm 2
Hasil  pengujian  kuat  tekan  3  dan 7  hari secara  keseluruhan  menunjukkan  bahwa  nilai modulus  kehalusan  yang  rendah  pada  quarry pasir  laut  Jalan  Baru/Reklamasi,  quarry  pasir Sungai  Palu  dan  quarry  pasir  laut  Kampung Seberang  cenderung  memiliki  nilai  kuat  tekan yang  tinggi.  Hal  tersebut  memungkinkan agregat  halus  yang  mempunyai  nilai  modulus kehalusan rendah berperan meningkatkan kuat tekan  beton  pada  pengikatan  awal  antara semen dan agregat halus.
Hasil pengujian kuat tekan pada umur beton 28  hari  menunjukkan  bahwa  nilai  modulus kehalusan  yang  rendah  tidak  secara  langsung memberikan pengaruh terhadap tingginya nilai kuat tekan beton yang dihasilkan. Hal tersebut memungkinkan agregat halus yang mempunyai  nilai  modulus  kehalusan  rendah tidak  berperan  secara  langsung  meningkatkan kuat  tekan  beton  pada  pengikatan  pada pengikatan  akhir  antara  semen  dan  agregat halus.
Secara umum, penggunaan pasir laut dengan kuat tekan beton yang paling tinggi pada umur 3, 7 dan 28 hari diperoleh dari quarry pasir laut Jalan Baru/Reklamasi, seperti yang ditunjukkan pada tabel 12 dan gambar 2.
Tabel 12 Rekapitulasi hasil pengujian kuat tekan hari 3,
7 dan 28 hari
Quarry Agregat Halus Rekapitulasi Gabungan Kuat Tekan Rata-Rata (kg/cm 2 ) Umur Beton 3 Hari Umur Beton 7 Hari Umur Beton 28 Hari Pasir Laut Jalan Baru/Reklamasi 93.86 130.57 172.61 Pasir Sungai (Sungai Palu) 65.34 101.20 141.74 Pasir Laut Kampung Seberang 89.33 118.80 135.76
Gambar 2. Nilai kuat tekan beton umur 3, 7 dan 28 hari pada beberapa quarry agregat halus (pasir laut dan pasir sungai)
Gambar 2 menunjukkan bahwa    kuat  tekan beton  yang  paling  tinggi  didominasi  oleh penggunaan  pasir  laut  Jalan  Baru/Reklamasi dengan  kuat  tekan  93.86  kg/cm2  (umur  beton 3 hari), 130.57 kg/cm2 (umur beton 7 hari) dan 172.61  kg/cm2  (umur  beton  28  hari).  Artinya bahwa  nilai  kuat  tekan beton  dari  umur  awal sampai  akhir    (3,  7  dan  28  hari)    pada penggunaan  pasir  laut  Jalan  Baru/Reklamasi menunjukkan  peningkatan  nilai  kuat  tekan yang  signifikan  dibandingkan  penggunaan pasir lain.

## 4. KESIMPULAN
4.1. Kesimpulan Berdasarkan    hasil  dan  pembahasan  yang ada,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Pasir  laut  quarry  Jalan  Baru/Reklamasi, pasir  sungai  quarry  sungai  Palu  dan  pasir laut  quarry  Kampung  Seberang  secara umum memenuhi persyaratan teknis pengujian  karakteristik  agregat  sebagai penyusun campuran beton, namun demikian pasir  yang  paling  baik  digunakan  adalah pasir  laut  quarry  Jalan  Baru/Reklamasi
dengan  modulus  kehalusan  2.183  dan masuk zone 2 (pasir agak kasar).
2. Kuat  tekan  beton  yang  paling  tinggi  dari umur awal beton sampai akhir (3, 7 dan 28 hari)  diperoleh  dari  penggunaan  pasir  laut jalan  Baru/Reklamasi  dengan  nilai    kuat tekan  masing-masing  sebesar  93.86  kg/cm 2 (umur  beton  3  hari),  130.57  kg/cm 2 (umur beton  7  hari),  dan  172.61  kg/cm 2 (umur beton 28 hari). Sedangkan kuat tekan beton paling rendah pada umur awal beton (umur beton  3  dan  7  hari)  diperoleh  dari penggunaan pasir sungai Palu, dengan nilai kuat  tekan  masing-masing  sebesar  65.34 kg/cm 2 (umur  beton  3  hari),  101.20  kg/cm 2
(umur  beton  7  hari)  dan  141.74  kg/cm 2
(umur beton 28 hari). Persentase kuat tekan maksimal yang mampu dicapai berdasarkan kuat  tekan  rencana  fc  =  250  kg/cm 2 pada umur akhir beton 28 hari untuk penggunaan pasir  laut  Jalan  Baru/Reklamasi  sebesar 69.05 %  dan pada penggunaan pasir sungai Palu,  persentase  kuat  tekan  maksimal  yang mampu dicapai hanya sebesar 56.69 %.
4.2. Saran Berdasarkan  kesimpulan,  maka  saran  atau rekomendasi  yang  timbul  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  penelitian  lanjutan  mengenai penggunaan pasir laut pada campuran beton dengan metode variasi lama waktu pencucian  pasir  laut  pada  beberapa  sampel quarry  untuk  mencapai  kuat  tekan  yang direncanakan. 2. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui  pengaruh  kadar  garam  pasir laut terhadap kuat tekn yang dihasilkan.
3. Perlu  adanya  penelitian  lanjutan  mengenai penggunaan  pasir  laut  dengan  penambahan admixture untuk  meningkatkan  kuat  tekan beton.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada semua  pihak  yang  telah  membantu  proses pelaksanaan  penelitian  penulis,  khususnya Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Fakfak atas  dukungan  prasana  Laboratorium  Uji Bahan pada saat pemerikaan agregat, pembuatan, dan pengujian kuat tekan beton.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Mulyono,  T.  2005.  Teknologi  Beton.
Yogyakarta: Penerbit ANDI.
[2] Ramang,  Ruslan.  Studi  Kelayakan
Teknis Penggunaan  Pasir  Laut  Alor Kecil  Terhadap  Kualitas  Beton yang  Dihasilkan.  Jurnal  Teknik Sipil Vol.III,  No.2,  September 2014 [3] SKSNI 03-1974-1990.    Kuat  Tekan Beton. Badan Standardisasi Nasional. 1990 [4] SNI 03-6861.1-2002. Spesifikasi Bahan  Bangunan  Bagian  A (Bahan Bangunan Bukan Logam). Puslitbang Permukiman. 2002 [5] Wahyudi, Yusuf.  Perbandingan  Mortar Berpasir  Pantai  dan  Sungai. Media  Teknik  Sipil  Vol.10, Nomor  1,  Februari  2012  :  70 –
79